224 
En gammel by, som Oslo, har selvfølgelig en fosforsyrerig jord- 
bund, og ved Grokstadskibet var der nogle ben, som knnde levere den 
nødvendige fosforsyre; men disse betingelser for dannelsen af den 
blaa rust skulde man jo have ved de fleste jordlagte oldsager, saa at 
det maa siges at være besynderligt, at man hidtil kun har fundet den 
paa de to omtalte steder. 
Dette forhold tør dog muligens finde sin forklaring i en del nye 
iagttagelser, som jeg i den sidste tid har gjort angaaende de nøitrale 
saltes virkning paa metall erne, og hvis resultater jeg i det efberføl- 
gende skal tillade mig at meddele, paa grand af den betydning, som 
de kan have for forskjellige tekniske forhold. 
Stikker man et blankt jernstykke ned i en opløsning af fosforsurt 
natron i vand, saa vil der ikke finde nogen forandring sted af jernet, 
som tvertimod beskyttes mod atmosfærens virkning ved opløsningens. 
alkaliske karakter, som gjør, at luftens kulsyre bindes. Tilsætter man 
derimod til nævnte opløsning samtidig en udkogt vandig opløsning 
af kogsalt, som jo heller ikke for sig alene kan bevirke nogen for¬ 
andring af jernet, naar luften er fjernet, saa vil pladen lidt efter lidt 
bedækkes med et grønt lag af fosforsurt jernoksydul. Efter et par 
ugers tid, skyder der desuden lange rørformige traade ud fra pladen.. 
En lignende indvirkning, men som foregaar meget hurtigere, kan 
man frembringe ved at stille et blankt jernstykke i en udkogt vandig- 
opløsning af rødt blodludsalt og kogsalt, hvoraf hver for sig ingen- 
somhelst virkning har paa jernet; men tilsammen frembringer de straks 
et rigeligt blaat bundfald. Staar denne opløsning roligt i nogle timers, 
tid, saa skyder der ogsaa her ud lange rørformige traade'fra jernet. 1 ) 
!) Jeg liar gjort en hel del forsøg i samme retning og har herved paa- 
truffet saa mange analogier, at jeg har kunnet forme resultatet til følgende 
regel: „Naar et metal anbringes i en vandig opløsning af et nøitralsalt, med. 
hvis negative komponent metallet kan indgaa en uopløselig forbindelse, saa vil 
denne i almindelighed opstaa, naar man tilsætter en opløsning af et andet nøi¬ 
tralsalt, uagtet metallet i berøring med hver enkelt opløsning ingen forandring 
lider. “ 
Denne regel tør vistnok være af betydning for tekniken, hvor nøitralsalte 
saa ofte maa anvendes i metalkar, og hvor jo som bekjendt karret ogsaa ofte 
ødelægges herved. 
Saaledes har jeg bragt opløsninger af fosforsure, kiselsure, arsensure, vol- 
framsure, antimonsure o. s. v. alkalier paa den ene side, sammen med salpeter- 
sture, svovlsure og halogen-alkalier paa den anden side og heri stillet metallerne 
zink, jern, nikkel, kobber, aluminium og kadmium, og i alle tilfælder faaet en 
uopløselig forbindelse af metallet med den omtalte negative komponent og 1 
mange tilfælder tillige faaet traaddannelse. 
